Ueber die einfachen Schiebungen am Zinn etc. 
237 
Die Indizes ihrer mit der Lamelle 1 verschobenen Teile: 
a, = 5,4125 : 0,2529 : — 0,8098 
b, = — 2,7583 : 8,9914 : — 2,0137 
ebenso der mit der Lamelle 2 verschobenen Teile: 
a, = 0,1262 : 5,1858 : 1,0364 
b, ^ = 10,4538 : — 1,2961 : 0.5514 
Daraus berechnen sich folgende, mit den gemessenen ver- 
glichene Winkel : 
ber. 
gern. 
Diff. 
a : a, = 3*36,5' 
3*19,5' 
+ 0*17' 
b ; b, =^3 30,5 
3 15,5 
+ 0 15 
a ; a, = 4 7,5 
3 48,5 
+ 0 19 
cc 
CM 
II 
1 58,5 
+ 0 9,5 
Die berechneten Werte sind also alle etwas größer als die 
gemessenen, und zwar um so mehr, je größer sie sind; daraus wird 
es wahrscheinlich , daß sich der Winkel : Kj = K, : noch 
mehr 90*^ nähert, als aus Miller’s Achsenverhältnis folgt. Trotz- 
dem wurde davon abgesehen, ein neues Achsen Verhältnis aufzu- 
stellen, da, wie oben bemerkt, die an den Gußblöcken meßbaren 
Winkel zu Fundamentalwinkeln nicht sehr geeignet sind. Im 
übrigen bestätigen diese Messungen an 4 Flächen allgemeinster 
Lage durchaus das Ganten’scIic Schema. 
Die Zwillingsbildungen des tetragonaleii Zinns nach {111} und 
{331} sind wie jene des Rutils pseudohexagonal; da sie aber bei 
erhöhter Temperatur (bis 220'') nicht merklich leichter (oder gar 
„von selbst“) vor sich gehen, ist es nicht sehr wahrscheinlich, 
daß sie mit der bei 161" angenommenen Zustandsänderung Zu- 
sammenhängen. Die einfache Schiebung konnte aber eine Mög- 
lichkeit bieten , das Auftreten und gegebenenfalls die .Symmetrie 
jener neuen Modifikation zu erkennen. Werner ’ nimmt an, daß 
sie mit der zuerst von Trechmann^ und dann von v. Fori.r.ox" 
beschriebenen rhombischen Modifikation identisch sei. Wenn dies 
der Fall wäre, müßte man erwarten, daß mit der Cmwandlung 
mit steigender Temperatur ein Zerfall bis dahin einheitlicher tetra- 
gonaler Kristalle in mehrere rhombische verknüpft wäre, so daß 
nach dem Wiedererkalten (und Eückverwandlung) ihre an dem 
Verlauf der Zwillingslamellen erkennbaren Grenzen andere ge- 
worden wären ; ferner wäre im Moment der Umwandlung eine un- 
stetige Änderung des Winkels zwischen Hauptfiäche und ihren 
Lamellen zu erwarten. 
' Zeitschr. f. anorg. Chemie. 83. 292. 1913; das. Literatur. 
‘ Mineralog. Mag. 2. 186. 1879. 
^ Verhandl. geol. Reichsanst. Wien. 1881. 237. 
